84 G. GUÉROULT — ÉTAT ACTUEL DE LA VERRERIE ET DE LA CRISTALLERIE EN FRANCE 



fond de la coupe (fig. 8). Le premier souflleur coupe 

 avec ses ciseaux la quantité de cristal nécessaire 

 et donne avec ses fers la forme voulue àla jambe 

 (fig. 9). Puis il passe la canne au deuxième souf- 



longueur de deux rails sur lesquels glissent des 

 boîtes en tôle, appelées/errasses, accrochées les 

 unes aux autres ; c*est dans la ferrasse la plus 

 rapprochée du foyer que sont apportées les pièces 



13 



D4 



12. 



Uii 



S. 9. 1U. II. 



Fig. ' à 13. — Phases s«i cessi du travail d'une pièce ouverte ait feu. 



Heur qui. en se faisant apporter de même du cris- 

 tal par un gamin, façonne le pied au moyen de 

 ses fers et en écrasant la masse contre une 

 planche (fig. 10). Ces trois formes successives 

 données à la paraison, àla jambe et au pied, s'ob- 

 tiennent en faisant rou- 

 ler la canne sur les bar- 

 delles. Le deuxième souf- 

 lleur passe la canne à 

 l'ouvreur : un gamin s'ap- 

 proche muni d'un pontil. 

 tringle de fer garnie de 

 verre mi-pâteux à l'ex- 

 trémité, et le colle sous 

 le pied du verre: puis. 

 appliquant un fer mouillé 

 ef donnant une secousse. 

 l'ouvreur sépare la canne 

 du verre, lequel reste at- 

 taché au pontil (fig. 11). 

 Un gamin s'empare alors 

 du pontil, chauffe les 

 bords du verre pour les Fi». 14. 

 ramollir (fig. 12 et rap- 



Intérieur d'un cou/uir d'arche à recuire le cristal 



ou le verre. — On voit deux ferrasses chargées de verres, 

 glissant sur les rails et tirées par des chaînes qui les éloi- 

 porte celui-ci à l'ouvreur. gnent du foyer. 



qui les rogne avec des 



ciseaux pour supprimer tout ce qu'il y a en trop. 

 Le gamin réchauffe encore et rapporte le pontil à 

 l'ouvreur, lequel, à l'aide d'une pince à bouts de 

 bois, donne la forme définitive au verre (fig. 13); 

 puis, à l'aide d'une goutte d'eau, il détache le 

 pontil du verre, qui est porté à l'arche à recuire. 

 Les arches à recuire employées en cristalle- 

 rie (fig. 14) ont la forme d'un couloir long de 8 

 à 12 mètres, à une extrémité duquel est placé un 

 loyer chauffé au coke; ce couloir est garni dans sa 



sortant des mains du verrier; quand la ferrasse est 

 pleine, le train avance, et une ferrasse vide vient 

 remplacer la précédente. La durée du séjour dans 

 l'arche varie de 2 heures à 10 heures, suivant 

 l'épaisseur des pièces et la rapidité du travail. 



— Nos ligures 15, 16 et 17 

 reproduisent des photo- 

 graphies d'ateliers où l'on 

 voit les ouvriers occupés 

 à la fabrication de pièce- 

 ouvertes au feu. 



2. Pièces fabriquées à ca- 

 lotte. — Ce procédé fig. 19 

 et 20). appliqué pour la 

 première fois à Baccarat 

 vers 18C6. a causé une vé- 

 ritable révolution dans 

 l'industrie du cristal. 



La paraison est soufflée 

 et carrée, non plus à la 

 main et avec les fers, 

 comme tout à l'heure . 

 mais dans un moule en bois 

 ou en fonte, afin que les 

 coupes soient bien tou- 

 tes semblables entre elle. La jambe et le pied 

 sont attachés comme précédemment; mais, aus- 

 sitôt après la confection du pied, le verre, au 

 lieu d'être attaché au pontil, est détaché de la 

 canne et envoyé à recuire. Après recuisson, le verre 

 est posé sur une tournette (fig. 18 , tandis qu'un 

 chalumeau a, alimenté par du gaz d'éclairage, 

 chauffe la circonférence suivant laquelle la calotte 

 doit se détacher; l'application d'un corps froid suf- 

 fit alors pour obtenir ce résultat. Le verre est 



